8 



W. Grahmänn, Ueber Barytocölestin 



ist anzunehmen , daß die beiden Gleichgewichtskurven sehr 

 nahe beieinander liegen. Die Haltezeiten auf den Abkühlungs- 

 kurven betrugen in allen Fällen wenigstens 2 Minuten bei- 

 einer Abkühl ungsgeschwindigkeit von 40° pro Minute: die 

 Unterkühlungen überschritten niemals 4° bei wiederholtem 

 Abkühlen derselben Mischung; meistens stieg dann die Tem- 

 peratur nach geringer Unterkühlung wieder auf den in der 

 Tabelle angegebenen Wert. Die Mischungen mit 20, 50 und 

 80% BaS0 4 wurden je zweimal eingewogen; die bei diesen, 

 unabhängigen Versuchen erhaltenen Werte unterschieden sich 

 praktisch nicht, 



Der Verlauf der Umwandlungskurve läßt keinen Zweifel, 

 darüber, daß die /^-Modifikationen, d. h. Baryt und Cölestin. in 

 allen Verhältnissen miteinander mischbar sind. Um auch* 

 sicher zu sein, daß bei niederen Temperaturen keine Ent- 

 mischung auftritt, wurde die Mischung mit 50% BaS0 4 bis 

 auf Zimmertemperatur abgekühlt, wobei sich zeigte, daß die 

 Abkühlungskurve keine Unstetigkeit aufwies. Weitere An- 

 haltspunkte lieferten die ' Ergebnisse der optischen Unter- 

 suchung der Dünnschliffe von einigen der Sinterungsprodukte,, 

 sowie die Bestimmung ihrer Dichten. 



Ein Dünnschliff mit 50 % Bariumsulfat zeigt eine im ge- 

 wöhnlichen Lichte einheitlich erscheinende Kristallmasse von 

 verhältnismäßig geringer Brechung, die durch feine Schraf- 

 fierung und ähnliche Zeichnung nicht völlig klar erscheint: 

 liier und da treten Spaltrisse auf. Im polarisierten Lichte 

 zerfällt diese einheitliche Struktur, die im gewöhnlichen Lichte 

 nur schwer Begrenzungslinien erkennen läßt, in eine Anzahl 

 einheitlich auslöschender verhältnismäßig großer Mischkristalle, 

 die ein Grau der ersten Ordnung zeigen und entsprechend 

 der den gelegentlichen aufeinander senkrecht stehenden Spalt- 

 rissen parallelen Auslöschung auf ihre Zugehörigkeit zum 

 orthotrimetrischen System hinweisen. Eine zweite Phase ist 

 nicht nachzuweisen , was die thermischen Ergebnisse voll 

 bestätigt. Die feine Schraffierung der Kristalle ist fraglos 

 die Folge der Umwandlung der Mischkristalle, die allem An- 

 schein nach paramorph vor' sich gegangen ist. 



Ein Dünnschliff mit 80% zeigt im großen ganzen das- 

 gleiche Bild, nur sind die Mischkristalle, noch größer. 



